DES MONNAIES NÉERLANDAISES. Era 
2°. que le noyau contient 945 — 936,78 — 8,22 mil. d'argent 
de plus que les deux couches extérieures prises ensemble ; 
3°. que la pièce monnayée contient 944,67 — 936,78 — 7,89 mill. 
d'argent de plus que les deux couches extérieures réunies. 
Pour toute autre pièce monnayée, renfermant une proportion 
notable d'oxygène, les différences sont dans le même sens. 
Une seconde conséquence de la présence de l'oxygène dans les 
pièces monnayées, est que la refonte de ces pièces sous une couche 
de charbon en poudre, c’est-à-dire dans des conditions réductrices , 
a pour effet une amélioration du titre. 
Dans la fusion l’oxyde de cuivre est réduit à l’état de cuivre 
métallique ; tout l'oxygène s'échappe sous forme d'acide carbonique. 
La quantité dont le titre de l’alliage s'élève se laisse déduire de 
la perte d'oxygène. 
Si des pièces à 945 mill. de fin contiennent une quantité 
d'oxygène — 0,5 mill., le titre de la fonte est 
CRT oa5 2% rsniss 
1000 — 0,5 
c’est-à-dire plus élevé de 0,47 mill. 
Cet affinage par suite de la fusion en présence du charbon était 
déjà demontré par les résultats communiqués dans l’Introduction , 
sous le chef 11; il se trouve maintenant expliqué d’une manière 
complète. 
Sous l'influence de l'hydrogène, à la chaleur rouge, la même 
élévation de titre se produit, comme conséquence nécessaire de 
la perte d'oxygène; c’est ce qui a été mis en évidence par deux 
séries d'expériences. 
A. On découpa dans cinq flans blanchis, pour pièces de 21 
florins, la partie du milieu sur une largeur de 16 mm.; le poids 
total des morceaux était de 65,64 grammes. On les passa au 
laminoir, et chaque bande fut divisée en petits fragments, dont 
on détermina le titre par deux essais successifs. Ce qui restait 
des fragments (pour chaque groupe séparément) fat chauffé au 
rouge dans l'hydrogène, et la quantité d'oxygène dosée par cette 
At 
Opération servit à calculer l'élévation du titre; d’un autre côté, 
